— 750 — 



piane, lucenti, di 5X5, di 4X5 ecc., come negli es. dei numeri 21986 e 

 22380. Un gruppo di grossi ottaedri compenetrati e iso-orientati in guisa 

 da parere un solo ottaedro, ma incompleto, ha 15 cent, nell' asse princi- 

 pale (es. 22401). Un bel cristallo di solfo verde, con profondissime e lu- 

 centi tremie, pure incompleto, bituminifero, ha 11 cent. e. s. (es. 22053) ; 

 un allineamento un po' tortuoso di ottaedri incastrati fra loro a pila, in di- 

 rezione dell' asse, come dirò a suo tempo, é lungo 7 cent. 



Nei gruppi con esatte iso-orientazioni si può ravvisare o concepire la 

 unicità teorica del cristallo; soltanto, il cristallo virtualmente unico appa- 

 risce interrotto nel suo completamento. Ad ogni modo, é realmente unico 

 il campo di attività cristallogenica, e di omogenea polarità orientatrice in 

 cui si é formato. In tal guisa, può concepirsi assai più ricco il novero dei 

 singoli cristalli voluminosi, e relativamente colossali. 



Dei cristalli minimi, microscopici, che si annidano per lo più nelle 

 piccole cavità geodiche e nelle fìssure dei calcari concrezionati solfìferi, 

 sulle pellicole o veli incrostanti altri cristalli comuni, dirò più avanti. 



Aspetto d'insieme — habitus — dei cristalli comuni, e loro fisiclie proprietà. 



Nel massimo numero dei casi, i comuni e grossi cristalli di Solfo na- 

 tivo di Romagna si presentano isolati o in gruppi, con aspetto distintamente 

 rombottaedrico ; le differenze più spiccate son dovute sopratutto alla man- 

 canza delle pinacoidi terminali, e degli spuntamenti (ò^O? od allo sviluppo 

 predominante di queste stesse faccie modificatrici. Le fìg. 1, 2, 3 (Tav. I), 

 danno l' idea dell' - habitus - che più di sovente riscontrasi nelle cristallizza- 

 zioni delle nostre solfare. 



Si può tuttavia osservare come sieno per lo più ottaedrici, e senza 

 ampie modificazioni, senza facce basali, i cristalli di solfo puro, artificial- 

 mente prodotti; come abbiamo ampie basi, e si facciano tabulari o appiat- 

 titi quelli che rimasero incrostati, intonacati da strati di silice o di calcite. 

 Sono più o meno basati, nella assoluta maggioranza, con o senza altre 

 modificazioni, i cristalli limpidi, puri, di bel color giallo d'olio; ossia i più 

 comuni e caratteristici. L'ottaedro 6% non manca che in casi estremamente 

 rari ed eccezionali. 



Riporto le indicazioni, accettate universalmente, sulle costanti ottiche e 

 termiche dei cristalli di solfo nativo puro, recentemente confermate da 

 nuove e delicate ricerche : 



Proprietà ottiche: Colore normale, giallo d'olio puro, o giallo citrino, 

 assai vivace, ma sempre più chiaro nella polvere quanto più essa é fina. 



